44 Siebzehnter Abschnitt. Fasern. 



Zur Charakteristik mancher verholzter Fasern tragt es bei, den Grad 

 der Verholzung vergleichsweise durch Zahlen auszudriicken. Dabei han- 

 delt es sich strenge genommen nicht um den faktischen Gehalt an Lignin, 

 sondern um die relative Menge der Leitsubstanz, welche durch Phloro- 

 glucin + Salzsaure angezeigt wird. Man bedient sich am besten des 

 von Grafe 1 ) angegebenen Verfahrens, welches im wesentlichen darin 

 besteht, daB man durch Zuriicktitrieren von iiberschiissig zugesetztem 

 Phloroglucin mittelst Formaldehyds die Menge von Phloroglucin bestimmt, 

 welche bei der Reaktion auf die Leitsubstanz (Vanillin usw.) aufgebraucht 

 wurde. Indem man den auf diese Weise ermittelten Grad der Ver- 

 holzung fur Jute = 1 setzt, erhalt man folgende Werte fur die an- 

 gefiihrten Fasern, bzw. fur Fichtenholz. 



Fichtenholz 1,5 



Posidoniafaser . . . . 1,4 



Jute 1,0 



Kantala 0,9 



Sisal 0,8 



Lecheguilla 0,1 



Baumwolle 0,0 



e) Lange der rohen Faser. 



Fasern der Bombaxwolle .... I 3 cm 



Fasern der Baumwolle 1 5 



Fasern der vegetabilischen Seide . I 5,6 



Tillandsiafasern 2 65 



Bastbundel 2 ) von Calotropis gigautea 20 30 



KokosnuBfasern 15 33 



Espartofasern 10 40 



Sunn 20 50 > 



Blattfaser von Aloe perfoliata . . 40 50 



Blattfaser von Pandanus . . . . 40 70 

 Bastbundel von Abelmoschus tetra- 



phyllos 6070 



Bastbundel von Hibiscus cannabinus 10 90 > 3 ) 



Cordia latifolia . . 50 90 



Sida retusa ... 80100 . 

 Agavefasern (Pite und Sisal ; Handels- 



1) V. Grafe, Ernahrungsphysiologisches Praktikum der hoheren Pflanzen, 

 P. Parey, Berlin <9U, p. 172. 



2) Niimlich die vorwiegend aus Bastzellen bestehende Rohfaser. 



3) Es wurden angeblich auch Langen von 330 cm beobachtet (siehe unten bei 

 Gambohanf). 



